250 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



sind, lässt sich diese Frage in der Regel entscheiden. Die Baumwollen- 

 haare zeigen im Längsverlaufe viele Unregelmässigkeiten, während die 

 Flachsbastzellen sehr regelmässig von dem Ende nach der Spitze an Breite 

 zunehmen, wie folgende Zahlenreihen lehren. 



a) Baumwollenhaar, durch verdünnte Salpetersäure gerade ge- 

 streckt, um an jeder beliebigen Stelle die Breite messen zu können'). 



Spitze: 8,4 2); ,|5^0; 16,8; 20,0; 21,0; 21,8; 29,4; 29,4; 32,4; 

 37,8; 25,2; 29,4; 31,0; 30,0; 31,1; 29,9; 29,4; 29,4; 29,0; 28,0; 

 25,2; Basis. 



b) Flachsbastzelle, 4 cm lang- 

 Spitze: 0; 6,3; 8,4; 9,5; 10,5; 



15,8; 15,9; 16,6; 15,9; 16,9; 16,8; 

 16,9; 15,8; 14,3; 12,9; 13,0; 12,5; 

 9,0; 8,4; 6,5; Basis. 



Chemisches Verhalten der Baumwolle. Die Baumwolle führt 

 im lufttrockenen Zustande 6,66 Proc. Wasser. Im mit Wasserdampf ge- 

 sättigten Räume beträgt die aufgenommene AVassermenge 20,99-') Proc. 

 Die getrocknete Faser giebt 1,83 Proc. Asche. 



Mit Jod und Schwefelsäure wird, wie lange bekannt, die Baumwolle 

 himmelblau gefärbt. In Kupferoxydammoniak quillt die Faser unter 

 Blaufärbung und wird bis auf die Cuticula und Reste der Innenhaut 

 völlig in Lösung gebracht. Schwefelsaures Anilin, desgleichen Phloro- 

 glucin + Salzsäure bringen keinerlei Aenderung hervor; die Baumwollen- 

 faser ist somit völlig unverholzt. 



Ausser Cellulose und dem in der Cuticula auftretenden Cutin (einem 

 talgartigen Fett) sind in der Baumwolle noch Eiweisskörper, welche als 

 Infiltrationsproduct der innersten Zellwandschicht — der Innenhaut — 

 auftreten, ferner etwas Fett, eine wachsartige Substanz, Farbstoffe und 

 Mineralsubstanzen nachgewiesen worden. 



1) Die Quelhing der ZelKvand fj;eht bei Anwenilung von verdünnter Salpeter- 

 säure an allen Stellen des Haares so gleichmassig vor sich, dass die an der so vor- 

 behandelten Faser angestellten Messungen ein ganz richtiges Bild von der Zu- und 

 Abnahme der natüi-lichen Faserbreite entwerfen, wie ich durch vergleichende, an 

 der unveränderten und künstlich gestreckten Faser angestellte Messungen constatiren 

 konnte. 



2) Diese und die folgenden Zahlen drücken die in gleichen Abständen gemessenen 

 Breiten der Fasern in Mikromillimetern {fx} aus. 



3) Nach Zipser, Die textilen Rohmaterialien und ihre Verarbeitung I (Wien, 

 ■1 899) p. 1 3 beträgt die normal zulässige Wassermenge der Baumwolle 8 Proc. (Siehe 

 auch oben p. 1 Si IT, 



